SÉANCE DU l8 AOUT 1902. 3^9 



» Dans la déformation, on remarque deux phases bien distinctes. 



" Dans la première, qui est représentée par OB, le coefficient d'élasti- 

 cité a la valeur qu'il possède dans le béton non armé et la tension du béton 

 devient rapidement égale à Bb, résistance à la rupture du béton non armé. 



38oof 



•^^ 



» Dans la seconde phase, qui commence à B et s'étend jusqu'à la fin de 

 l'expérience, la tension reste sensiblement constante, sauf une majoration 

 momentanée qui se produit au début. Le coefficient d'élasticité est donc à 

 peu près nul dans cette période. 



» Le second graphique est relatif à une expérience dans laquelle le char- 

 gement a été arrêté au point H lorsque la traction était égale à i'jc)o^s et 



Fig. 2. 



« .jS^s:» 



l'allongement à o"™, 29. La charge a été alors réduite deux fois à 2oo''s et 

 le style est revenu au point 2. On a répété vingt-cinq fois le même charge- 

 ment suivi de déchargement et, dans chaque opération, le style a décrit 

 des lignes ayant des courbures opposées, mais sensiblement droites, dont on 

 ne l'a laissé marquer que les deux dernières, afin de ne pas obtenir une 

 figure confuse. Des chiffres indiquent les points marqués par le style au 

 commencement et à la fin de quelques-unes des opérations. 



» Pour éviter des longueurs, on n'indiquera, dans le résumé fait plus 

 loin, que les caractères des courbes de déformation ainsi obtenues dans 

 les chargements et déchargements répétés. 



» Après avoir soumis un autre prisme à une tension de 2060''^ qui lui a 

 fait prendre un allongement de o™™,6i , on a enlevé ses armatures métal- 



